## ANALISIS KUAT TEKAN BATU BATA DENGAN ONGGOK SEBAGAI BAHAN PENGGANTI SEKAM PADI
Ngudi Hari Crista 1 Agus Muldiyanto 2
1 Jurusan Teknik Sipil Universitas Semarang
2 Jurusan Teknik Sipil Universitas Semarang

## Abstract
The  most  widely  used  material  as  a  house  wall  is  red  brick,  which  is  relatively  cheap  and  safe  to weather  compared  to  other  materials.  Red  bricks  are  usually  in  the  manufacturing  process  by traditional means and fabrication. In general red bricks require additional materials of rice husk in the process  of making.  Much  of the  "starchy"  waste  material  widely  found  in  Klaten  that  is  not  currently utilized,  is  expected  to  be  used  instead  of  rice  husk  which  is  one  of  the  red  brick  material mixtures.This  research  will  be  conducted  brick  test  with  mechanical  behavior  test  which  includes density test, water absorption test and compressive strength test with red brick made from rice husk mixture  as  comparison  with  analysis  result  of  mixture  of  starch  onggok  waste.  The  result  of  this research  is  compressive  strength  of  brick  with  mixture  of  rice  husk  larger  and  has  a  small  water absorption compared with compressive strength of brick with mixture of onggok.

## Keywords; brick, waste starch onggok, mixed mixture

## Abstrak
Bahan material yang paling banyak digunakan sebagai dinding rumah adalah batu bata merah, yang harganya relative murah serta aman terhadap cuaca dibandingkan dengan bahan lainnya . Batu bata merah    biasanya  dalam  proses  pembuatan  dengan  cara  tradisional  dan  pabrikasi.  Pada  umumnya batu  bata  merah  memerlukan  bahan  tambahan    sekam  padi  dalam  proses  pembuatannya.  Banyak bahan limbah “ pati onggok” yang banyak terdapat di Klaten yang sampai saat ini tidak dimanfaatkan, diharapkan dapat digunakan sebagai pengganti dari sekam padi yang merupakan salah satu material campuran  batu  bata  merah.  Penelitian  ini  akan  dilakukan  pengujian  batu  bata  dengan  uji  perilaku mekanis yang meliputi uji densitas,uji daya serap air dan uji kuat tekan dengan batu bata merah yang terbuat dari campuran sekam padi sebagai pembanding dengan hasil  analisis campuran limbah pati onggok.  Hasil  penelitian  ini  kuat  tekan  batu  bata  dengan  campuran  sekam  padi  lebih  besar    dan memiliki daya serap air kecil dibandingkan dengan kuat tekan batu bata dengan campuran onggok.
Kata kunci ; batu bata, limbah pati onggok, pengganti campuran

## PENDAHULUAN
Batu  bata  merah  merupakan  bahan  material  di  bidang  konstruksi  bangunan,  batu  bata merah  didefinisikan sebagai suatu komposisi bahan bangunan yang terbuat dari campuran tanah liat dengan sekam padi serta air yang dicampur rata. Selanjutnya dikeringkan dibawah sinar  matahari,  tahap  akhir  dengan  membakarnya  dengan  suhu  tertentu  sampai  berwarna kemerah- merahan untuk menghasilkan batu bata yang berkualitas.  Batu bata merupakan material bangunan yang berfungsi sebagai peyekat dinding  bangunan agar terlindung dari cuaca luar dan sebagai estetika tata letak ruangan.
Kebutuhan  rumah  atau  tempat  tinggal  sangat  meningkat  seiring  dengan  pertambahan jumlah  penduduk,  untuk  itu  pemerintah  sedang  giat  membangun  perumahan  untuk  rakyat, tentunya  tidak  terkecuali  peran  swasta  juga  dilibatkan  dalam  pemenuhan  kebutuhan masyarakat akan rumah atau tempat tinggal.
Bahan  material  yang  paling  banyak  digunakan  sebagai  dinding  rumah  adalah  batu  bata merah,  yang  harganya  relative  murah  serta  aman  terhadap  cuaca  dibandingkan  dengan bahan  lainnya  .  Batu  bata  merah    biasanya  dalam  proses  pembuatan  dengan  cara tradisional dan pabrikasi. Kualitas batu bata merah dengan cara tradisional  hanya mampu menghasilkan  jumlah  batu  bata  merah  yang  terbatas  untuk  setiap  kali  produksi. Dibandingkan batu bata buatan pabrik yang memakai mesin dan memerlukan pekerja yang sedikit.  Pembuatan  batu  bata  merah  cara  tradisional  membutuhkan  tenaga  manusia  yang lebih  banyak.  Sehingga  dapat  membuka  lapangan  pekerjaan  untuk  masyarakat  sekitar. Pada umumnya batu bata merah memerlukan bahan tambahan  sekam padi dalam proses pembuatannya.
Di  Indonesia  telah  banyak  bahan-bahan  limbah  yang  telah  diuji  coba  untuk  mengurangi ketergantungan  material  beton  seperti  tetes  tebu,  ampas  tebu,  sekam  dan  lain-lain. Penggunaan  limbah  “  pati  onggok”  yang  banyak  terdapat  di  Klaten  yang  sampai  saat  ini tidak dimanfaatkan, menarik perhatian peneliti untuk mengadakan penelitian untuk mencoba sebagai  bahan  pengganti  sebagian  dari  material  campuran  batu  bata  merah  sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya bahan sekam. Peneliti memilih batu bata merah karena batu bata banyak digunakan jumlah yang besar untuk rumah tinggal sebagai dinding. Selain itu karena sifat fisik limbah pati onggok yang berbentuk seperti sekam dan sifat kimia seperti suhu nyala api yang tinggi serta tidak berasap, maka limbah pati onggok diharapkan dapat digunakan  sebagai  pengganti  sebagian  atau  seluruhnya  dari  sekam  padi  yang  merupakan salah satu material campuran batu bata merah

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dimulai  dari  tahapan  pengambilan  sampel  benda  uji  batu  bata berrongga sebanyak 36 buah dengan jumlah sampel uji masing – masing variasi sebanyak 9 buah, Untuk variasi dapat dilihat pada tabel 1.
Tabel 1 Jumlah Sampel batu bata
No Jenis Campuran Jumlah 1 Bata sekam padi 9 buah 2 Bata  +  Sekam  +  Onggok 25% 9 buah 3 Bata  +  Sekam  +  Onggok 50% 9 buah 4 Bata + Onggok 100% 9 buah

## Sumber : Peneliti, 2017
Setelah sampel  uji selesai maka uji  perilaku mekanis batu bata berrongga dapat dilakukan, antara lain :
1. Uji pengamatan dimensi batu bata berrongga
Sampel yang sudah siap dilakukan pengukuran dimensi meliputi ukuran panjang ,  lebar  ,tebal  ,warna  ,  kesikuan,  dan  permukaan  batu  bata.  Uji  ini  untuk membandingkan  antara  hasil  sampel  benda  yang  sudah  jadi  dengan  syarat standar ukuran batu bata sesuai SNI
2. Uji Densitas
Sampel yang sudah jadi dilakukan pengujian density . Dengan cara menimbang sampel  posisi  kering  udara  dan  menghitung  volume  masing  masing  benda  uji. Selanjutnya data dapat dihitung dengan rumus :
3. Uji Suction rate ( Daya Serap Air) Sampel  yang  sudah  jadi  pengujian suction  rate. Proses  pengujian  dengan melakukan  penimbangan  sampel  dalam  keadaan  kering,  kemudian  dilakukan perendaman  permukaan  sampel  sedalam  1  cm  kedalaman  permukaan  air, dengan  lama  waktu  perendaman  3  menit.  Selanjutnya  sampel  diangkat  dan dilakukan  penimbangan  setelah  penyerapan  air.  Data  dapat  dihitung  dengan menggunnakan persamaan section rate:

## Penyerapan =
4. Uji  Kuat tekan batu bata berrongga
Uji  kuat  tekan  batu  bata  adalah  kemampuan  batu  bata  untuk  menahan  beban maksimun sebelum batu bata hancur
Kuat tekan suatu material didefinisikan sebagai kemampuan material dalam menahan beban atau gaya mekanis sampai terjadinya kegagalan ( failure ).
P= F/A Dimana : P  = Nilai kuat tekan (Kg/cm 2 )
F  = Beban maksimum (Kg).
A = Luas bidang permukaan (cm 2 ) . Untuk pengujian dimensi, uji density, section rate dan kuat tekan dilakukan pengolahan data secara analisis meliputi perhitungan rata-rata, serta penggambaran grafik sampel benda uji sesuai dengan uji yang telah dilakukan. Untuk analisa data pada percobaan kuat tekan batu bata berrongga dilakukan uji statistik   terhadap benda uji antara lain simpangan baku benda uji,standar  deviasi,  dari  data  uji  statistik  dilakukan  pengambaran  grafik  sederhana  untuk menggambarkan kondisi kuat tekan yang dihasilkan masing –masing sampel.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Hasil  analisis  ini  berdasarkan  sampel  yang  diuji  dengan  perilaku  mekanis  yang  meliputi pengamatan  dimensi,  uji  densitas  benda  uji,  dan  uji  kuat  tekan  batu  bata  berongga  yang akan dihasilkan data dan laporan dari uji tersebut.
1. Uji pengamatan batu bata berongga
Berdasarkan hasil pengamatan dan dilakukan pengukuran batu bata normal dari 9  sampel  didapat  panjang  rata –  rata  21,58  cm,  lebar  rata  –  rata  9,08  cm  dan
Density= massa kering / volume
tebal rata – rata 4,70 cm dengan warna merah tua dengan ketajaman, kesikuan serta  keadaan  permukaan  rata  rata  baik.  Hasil  tabulasi  ini  disajikan  sebagai berikut.

## Tabel 1 : Hasil Pengukuran Batu Bata Normal

## Sumber : Hasil Analisis Peneliti, 2017
Di tinjau pengukuran batu bata berongga dengan campuran onggok 25% terlihat panjang rata – rata 21,2 cm, lebar 9,20 cm dan tebal 4,70 dengan warna coklat muda,  serta  kondisi  kesikuan,ketajaman  sudut  dan  keadaan  permukaan  tidak rata.
Tabel 2 Hasil Pengukuran Batu Bata dengan Onggok 25%

## Sumber : Hasil Analisis Peneliti, 2017
Untuk batu bata berongga dengan campuran onggok 50% terlihat panjang rata – rata  22,42  cm,  lebar  9,41  cm  dan  tebal  4,81  dengan  warna  coklat  muda,  serta kondisi kesikuan,ketajaman sudut dan keadaan permukaan  tidak rata.
Tabel 3 Hasil Pengukuran Batu Bata dengan Onggok 50%
Untuk  9  sampel  batu  bata  berongga  dengan  campuran  onggok  100%  terlihat panjang rata – rata 22,72 cm, lebar 9,50 cm dan tebal 4,72 dengan warna coklat muda,  serta  kondisi  kesikuan,ketajaman  sudut  dan  keadaan  permukaan    tidak rata.
Tabel 4 Hasil Pengukuran Batu Bata dengan Onggok 50%
S umber : Hasil Analisis Peneliti, 2017
2. Uji Densitas
Pada variasi 9 sampel batu bata normal volume yang terjadi rata – rata 919,94 cm3, beban kering terjadi rata – rata 1092.93 gram, sehingga didapat nilai rata – rata densiti 1,19 gram/cm 3 penyajian tabulasi dapat dilihat sebagai berikut.
Tabel 5 Hasil Pengujian density  Batu Bata Normal

## Sumber : Hasil Analisis Peneliti, 2017
Pada  variasi  sampel  batu  bata  dengan  onggok 25%  volume  yang  terjadi  rata – rata  917.42  cm3,  beban  kering  terjadi  rata –  rata  1196.57  gram,  sehingga didapat  nilai  rata –  rata  densiti  1.31  gram/cm 3 penyajian  tabulasi  dapat  dilihat seperti pada tabel dibawah.
Tabel .6 Hasil Pengujian density Batu Bata dengan Onggok 25%

## Sumber : Hasil Analisis Peneliti, 2017
Pada  variasi  sampel  batu  bata  dengan  onggok 50%  volume  yang  terjadi  rata – rata  1014.39  cm3,  beban  kering  terjadi  rata –  rata  1140.39  gram,  dengan demikian didapat nilai rata – rata densiti 1.13 gram/cm 3 penyajian tabulasi dapat dilihat seperti pada tabel 7.
Tabel 7 Hasil Pengujian density Batu Bata dengan Onggok 50%

## Sumber : Hasil Analisis Peneliti, 2017
Pada variasi sampel batu bata dengan onggok 100% volume yang terjadi rata – rata  1018.78  cm3,  beban  kering  terjadi  rata –  rata  1109,56  gram,  dengan demikian didapat nilai rata – rata densiti 1.09 gram/cm 3 penyajian tabulasi dapat dilihat seperti pada tabel dibawah.
Tabel 8 Hasil Pengujian density Batu Bata dengan Onggok 100%

## Sumber : Hasil Analisis Peneliti, 2017
3.  Uji daya serap air ( Section rate )
Hasil penimbangan batu bata normal pada saat beban basah mempunyai nilai rata- rata  1288.71  gram,  sedangkan  beban  kering  yang  terjadi  adalah  1092.93  gram, dengan diketahui beban kering dan beban basah maka besar prosentase daya serap air yaitu 18.13%.
Tabel 9 Hasil Pengujian Section Rate  Batu Bata Normal
Hasil  penimbangan  batu  bata  dengan  onggok  25%  pada  saat  beban  basah mempunyai nilai rata- rata 1478.83 gram, sedangkan beban kering yang terjadi adalah  1196.57  gram,  dengan  diketahui  beban  kering  dan  beban  basah  maka besar prosentase daya serap air yaitu 23.60%.
Tabel 10 Hasil Pengujian Section Rate  Batu Bata dengan Onggok 25%

## Sumber : Hasil analisis Peneliti, 2017
Data hasil penimbangan batu bata dengan onggok 50% pada saat beban basah mempunyai nilai rata- rata 1470.83 gram, sedangkan beban kering yang terjadi adalah  1140.39  gram,  dengan  diketahui  beban  kering  dan  beban  basah  maka besar prosentase daya serap air yaitu 28.97%
Tabel 11  Hasil Pengujian Section Rate  Batu Bata dengan Onggok 50%

## Sumber : Hasil Analisis Peneliti, 2017
Hasil  penimbangan  batu  bata  dengan  onggok  100%  pada  saat  beban  basah mempunyai nilai rata- rata 1466.62 gram, sedangkan beban kering yang terjadi adalah  1109.56  gram,  dengan  diketahui  beban  kering  dan  beban  basah  maka besar prosentase daya serap air yaitu 32.21%
Tabel 12 Hasil Pengujian Section Rate  Batu Bata dengan Onggok 100%
Sumber : Hasil Analisis Peneliti, 2017
4. Uji kuat tekan
Proses  uji  tekan  dilakukan  menggunakan  sampel  batu  bata  berrongga  yang akan diuji kuat tekan hingga material tersebut hancur serta dilakukan pencatatan beban maksimum yang terjadi, hasil uji kuat tekan batu bata normal dengan luas penampang  rata-rata  25  cm 2 ,dengan  berat  rata-rata  benda  uji  0.140  kg,  dan beban  maksimum  rata-rata  171  kg  maka  didapat  kuat  tekan  yang  terjadi  6.84 kg/cm 2 .

## Tabel 13 Hasil Pengujian Kuat Tekan  Batu Bata Normal

## Sumber : Hasil Analisis Peneliti, 2017
Hasil  uji  kuat  tekan  batu  bata  dengan  onggok  25%  yang  mempunyai  luas penampang  rata-rata  25  cm 2 ,dengan  berat  rata-rata  benda  uji  0.156  kg,  dan beban  maksimum  rata-rata  185  kg  maka  didapat  kuat  tekan  yang  terjadi  7.408 kg/cm 2 . Tabel 14 : Hasil Pengujian Kuat Tekan  Batu Bata dengan Onggok 25 %

## Sumber : Hasil Analisis Peneliti, 2017
Hasil  uji  kuat  tekan  batu  bata  dengan  onggok  50%  yang  mempunyai  luas penampang  rata-rata  25  cm 2 ,dengan  berat  rata-rata  benda  uji  0.155  kg,  dan beban  maksimum  rata-rata  136.86  kg  maka  didapat  kuat  tekan  yang  terjadi
5.474 kg/cm 2 .
Tabel 15 Hasil Pengujian Kuat Tekan  Batu Bata dengan Onggok 50 %

## Sumber : Hasil Analisis Peneliti, 2017
Hasil uji kuat tekan batu bata dengan onggok 100% yang mempunyai luas penampang  rata-rata  25  cm 2 ,dengan  berat  rata-rata  benda  uji  0.136  kg, dan  beban  maksimum  rata-rata  94.86  kg  maka  didapat  kuat  tekan  yang terjadi 3.794 kg/cm 2
Tabel 16 : Hasil Pengujian Kuat Tekan  Batu Bata dengan Onggok 100 %

## Sumber : Hasil analisis (2017)
Gabungan  grafik    analisa  dan  uji  kuat  tekan  batu  bata  dari  sampel  1  sampai sampel  5  didapat  beban  terkecil  50  kg  sampai  beban  terbesar  198  kg  dengan kuat  tekan  terkecil  2  kg/cm 2 sampai  kuat  tekan  terbesar    7,9  kg/cm 2 sehingga didapat  rata  -    rata  beban  adalah  146,98  kg  dan  rata –  rata kuat tekan  adalah 5,85  kg/cm 2 .  Pada  sampel  bata  normal  dengan  campuran  sekam  padi  terlihat bahwa  kuat  tekan  terjadi  terus  meningkat  dimana  kuat  tekan  terkecil  yaitu  6 kg/cm 2 sampai  dengan  7,8  kg/cm 2 ,  Sedangkan  batu  bata  dengan  campuran onggok 25% mempunyaik kuat tekan rata – rata hampir sama dengan batu bata normal  dengan  nilai  tekan  7,4  kg/cm 2 .  Sedangkan  untuk  sampel  dengan campuran onggok 50% dan 100% mempunyai nilai rata rata 5,4 kg/cm 2 dan 3,79 kg/cm 2 ,  sehingga  dibandingkan  dengan  batu  bata  normal  kuat  tekan  jauh  lebih kecil.  Oleh  karena  itu  dari  nilai  kuat  tekan  batu  bata  normal  masih  lebih  baik katrena  rata –  rata  nilainya  adalah  6,84  kg/cm 2 dibanding  dengan  batu  bata dengan campuran onggok yang relatif lebih kecil yaitu 5 kg/cm 2 dan mempunyai penyerapan kadar air yang tinggi. Untuk perbandingan grafik antara beban dan kuat tekan yang dihasilkan dapat dilihat pada Gambar 1.
G
a

## G
Sumber : Hasil Analisis Peneliti, 2017 Gambar 1. Gabungan Uji Tekan Batu Bata

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Dari  hasil  analisis  kuat  tekan  batu  bata  dengan  onggok  sebagai  bahan  pengganti  sekam padi dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1. Kuat tekan yang dihasilkan batu bata dengan sekam padi mempunyai kuat tekan yang lebih tinggi dengan kadar penyerapan air dalam batas yang diijinkan yaitu sebesar  18%  dari  daya  serap  ijin  20%  dengan  kuat  rata –  rata  6,84  kg/cm 2 sehingga  batu  bata  dengan  campuran  sekam  padi  lebih  baik  dari  batu  bata dengan  campuran  limbah  onggok  yang  mempunyai  daya  serap  air  rata  -  rata 25% melebihi daya serap yang diijinkan, serta mempunyai kuat tekan relatif kecil dengan  rata –  rata 5 kg/cm 2 Oleh  karena  itu  campuran  dengan  limbah  onggok hanya diperkenankan untuk bangunan yang bersifat non struktur.
2. Penyerapan  air  yang  tinggi  disebabkan  karena  sifat  dari  limbah  onggok  yang bersifat  panas  karena  limbah  onggok  mempunyai  serat  serabut  yang  kasar, dibandingkan dengan serat yang ada pada campuran batu bata dengan sekam padi yang relatif lebih halus.

## Saran
Saran  yang  dapat  diberikan  sebagai  masukan  dalam  penelitian  yang  relevan  dengan penelitian ini adalah :
1. Walaupun  dengan  pencampuran  bata  dengan  onggok  25%  menghasilkan  nilai kuat  tekan  yang  tinggi,  perlu  dipertimbangkan  juga  penyerapan  kadar  air  yang tinggi  dapat  mengakibatkan  dinding  berair,  maka  disaat  penggunaan  batu  bata ini penyiraman atau pembasahan batu bata harus diperhatikan.
2. Perlu adanya penelitian lanjut tidak hanya sebatas mencari nilai kuat tekan yang tinggi tetapi perlu adanya penelitian homogenitas pencampuran material semen maupun  pasir  yang    dicampur  dengan  limbah  onggok  bertujuan  untuk  mencari kuat tekan yang diharapkan dan daya serap air pada batas ijin.

## DAFTAR PUSTAKA

## Badan Standarisasi Nasional SK- SNI S-04-1989
Indra,  A.,  2013, Pengaruh  Temperatur  Pembakaran  pada  Komposit  Lempung/Silica  RHA Terhadap  Sifat  Fisis  (Aplikasi  pada  Batu  Bata  Merah ),  Jurnal  Teknik  Mesin,  Institusi Teknologi Padang.
Lakum, K., 2009, Batas  Izin Air Untuk Campuran Beton , Jurnal MIPA, USU.
Lempang,  M.,  2012, Efektivitas  Nila  Aren  Sebagai  Bahan  Pengembang  Adonan  Roti, Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacae, Balai Penelitian Kehutanan Makasar.
Mardiyati,  2010, Optimasi  Suhu  Pembakaran  Batu  Bata  Merah  dengan  Penambahan  Limbah  Batu Bara  untuk  Meningkatkan  Kualitas  Batu  Bata  Merah, Prosiding  Pertemuan  Ilmiah  XXIV  HFI Jateng dan DIY.
Marwah,  Y., 2014, Kuat Tekan Batu  Bata Berbahan Limbah  Pabrik Gula , Seminar Nasional dan Call for Papers, UNIBA. Pamungkasih, E., 2013, Briket dari Ampas Aren, Jurnal Universitas Gajah Mada.
Sudarsana, K., 2011, Karakteristik Batu Bata Tanpa Pembakaran Terbuat dari Abu Sekam Padi dan Serbuk Batu Tabas , Jurnal Ilmiah Teknik Sipil, Universitas Udayana. Denpasar. Sukirno, 2014, Sifat - Sifat Tanah Lempung , Jurnal Teknik Unila Suwardono,  2015, Pemanfaatan  Lempung  Sebagai  Bahan  Baku  Gerabah, Seminar  Nasional  Sains dan Teknologi Terapan III 2015, Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya